Môi trường chuẩn để điều hòa và thử vật liệu dệt là bao nhiêu theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7424 - 3 : 2004 là gì?
Cho tôi hỏi: Môi trường chuẩn để điều hòa và thử vật liệu dệt là bao nhiêu? Các bước tiến hành thử độ mài mòn từ vật liệu dệt được quy định như thế nào?
Chị Linh - Bình Dương
<subquestion>Môi trường chuẩn để điều hòa và thử vật liệu dệt là bao nhiêu theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7424 - 3 : 2004 là gì?</subquestion>
Căn cứ tại Mục 6 TCVN 7424 - 3 : 2004 quy định điều hòa mẫu và môi trường thử như sau:
<ref>Điều hòa mẫu và môi trường thử
Môi trường chuẩn để điều hòa và thử vật liệu dệt được qui định trong TCVN 1748: 1991 (ISO 139), nghĩa là nhiệt độ (20 ± 2) 0C và độ ẩm tương đối (65 ± 2) %.
</ref>
Như vậy, môi trường chuẩn để điều hòa và thử vật liệu dệt được quy định trong TCVN 1748: 1991 (ISO 139), nghĩa là nhiệt độ (20 ± 2) 0C và độ ẩm tương đối (65 ± 2) %.

Môi trường chuẩn để điều hòa và thử vật liệu dệt là bao nhiêu theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7424 - 3 : 2004 là gì? (Hình từ Internet)
<subquestion>Các bước tiến hành thử độ mài mòn từ vật liệu dệt được quy định như thế nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7424 - 3 : 2004?</subquestion>
Căn cứ tại Mục 8 TCVN 7424 - 3 : 2004 quy định các bước tiến hành thử độ mài mòn từ vật liệu dệt như sau:
Bước 1: Chọn trước số lần chà xát theo những seri thử thích hợp đã được liệt kê trong bảng 1 đối với phép thử độ mài mòn đã được xác định bởi TCVN 7424 - 2: 2004 (ISO 12947 - 2: 1998).
Nếu cần thiết, tiến hành xử lý sơ bộ mẫu thử theo 7.5.2 và chuẩn bị theo điều 7. Khởi động máy thử mài mòn.
Bước 2: Tiến hành mài số lượng mẫu theo yêu cầu đã biết khối lượng với mỗi một khoảng thời gian thử đã chọn trong seri thử, ví dụ đối với seri thử a nêu trong bảng 1, mài mẫu với các chu kỳ 100, 250, 500… lần.
Bước 3: Tháo tải trọng ra khỏi mẫu và cẩn thận lấy giá giữ mẫu ra khỏi thiết bị thử. Kiểm tra sự thay đổi không bình thường trên bề mặt mẫu (ví dụ những điểm két vón, gút, nhàu, mất tuyết ở vải có tuyết).
Trong trường hợp không bình thường như vậy phải loại bỏ những mẫu thử này.
+ Nếu tất cả các mẫu thử đều bị thay đổi như vậy thì không tiếp tục thử nữa.
+ Nếu chỉ có vài mẫu thử bị thay đổi thì lặp lại phép thử cho đến khi tiến hành thử đủ số lượng mẫu theo yêu cầu. Những điều không bình thường quan sát được và số lượng mẫu thử không bình thường phải được ghi trong báo cáo thử nghiệm.
Bước 4: Để xác định khối lượng đã mất của mẫu thử, cẩn thận lấy mẫu thử ra khỏi máy giữ mẫu, gắp mẫu bằng kẹp và bỏ những vật liệu mài mòn (các mảnh xơ) ra khỏi cả hai mặt bằng một bàn chải mềm và không chạm tay vào mẫu thử.
Xác định khối lượng của mỗi mẫu thử chính xác đến 1 mg sau khi điều hòa trong môi trường chuẩn.
<subquestion>Báo cáo thử nghiệm trong việc tiến hành thử độ mài mòn từ vật liệu dệt phải gồm các thông tin gì?</subquestion>
Căn cứ tại Mục 10 TCVN 7424 - 3 : 2004 quy định về báo cáo thử nghiệm như sau:
<ref>Báo cáo thử nghiệm
Báo cáo thử nghiệm phải gồm các thông tin sau:
a) viện dẫn tiêu chuẩn này;
b) tình trạng mẫu, trình bày và số liệu kỹ thuật của mẫu thử;
c) nêu chi tiết và seri thử (xem bảng 1) của phương pháp đã sử dụng;
d) xử lý sơ bộ mẫu thử;
e) những phép thử đặc biệt hoặc những kết quả được đánh giá cùng với những quan sát khác khi áp dụng, ví dụ:
- đối với mỗi số lần chà xát trung bình đã qui định cùng với giới hạn tin cậy tuyệt đối và tương đối của giá trị tuyệt đối, độ lệch chuẩn, hệ số biến thiên và biểu đồ thể hiện sự giảm khối lượng trên lần chà xát (chỉ số mài mòn của vải) cũng như chỉ số giảm khối lượng của mẫu thử phải được đo.
- đánh giá sự thay đổi màu, nếu có (xem điều 9);
f) thủ tục ban đầu (ví dụ những thỏa thuận riêng về điều kiện thử hoặc sự đánh giá);
g) ngày tháng kiểm tra.
</ref>
Theo đó, báo cáo thử nghiệm trong việc tiến hành thử độ mài mòn từ vật liệu dệt phải gồm các thông tin như sau:
- Viện dẫn tiêu chuẩn này;
- Tình trạng mẫu, trình bày và số liệu kỹ thuật của mẫu thử;
- Nêu chi tiết và seri thử (xem bảng 1) của phương pháp đã sử dụng;
- Xử lý sơ bộ mẫu thử;
- Những phép thử đặc biệt hoặc những kết quả được đánh giá cùng với những quan sát khác khi áp dụng, ví dụ:
+ Đối với mỗi số lần chà xát trung bình đã qui định cùng với giới hạn tin cậy tuyệt đối và tương đối của giá trị tuyệt đối, độ lệch chuẩn, hệ số biến thiên và biểu đồ thể hiện sự giảm khối lượng trên lần chà xát (chỉ số mài mòn của vải) cũng như chỉ số giảm khối lượng của mẫu thử phải được đo.
+ Đánh giá sự thay đổi màu, nếu có;
- Thủ tục ban đầu (ví dụ những thỏa thuận riêng về điều kiện thử hoặc sự đánh giá);
- Ngày tháng kiểm tra.

TCVN 7424 - 3 : 2004 TCVN 7424 - 3 : 2004 TCVN 7424 - 2: 2004 TCVN 7424 - 3 : 2004 báo cáo thử nghiệm báo cáo thử nghiệm